46 CHimMi:ie. 
dans la décomposition de ces composés salins : depuis cette. 
communication j'ai eu de nouvelles preuves de la justesse 
de mes conclusions. Je choisis aujourd'hui quelques-unes des 
nombreuses expériences que j'ai répétées dans le cours de 
mes recherches, et dont les résultats ne me semblent pas sus- 
ceptibles d'objections. ; 
Au moyen d'un aimant, j'ai réduit en peu de temps, 
à l'état de mercure coulant, une solution d'hypermuriate de 
mercure; et le liquide surnageant n'éprouva plus d'action 
du mélange d'œuf. J'en infère que , de la limaille fine d'acier, 
duement aimantée , et administrée en syrop, pourroit être 
un bon antidote contre le sublimé corrosif. 
Le nitro-muriate de platine fut décomposé , avec une vive 
efervescencence, qu'on entendoit distinctement, et avec pro 
duction d'écume très-visible quand on mettoit le liquide entre 
l'œil et la lumière. 
On choisit du fil d'acier d'Hollande, qui, à l'épreuve ; 
parut absolument dépourvu de magnétisme. On le: plongeæ 
dans du nitrate d'argent où il demeura quatorze heures, 
säns éprouver d'effet. On disposa ensuite une partie de ce 
fil de manière à le rendre conjonctif entre les pôles N. et S. 
de deux aimans; alors, il ne tarda pas à se couvrir de cris- 
taux d'argent. 
Une certaiie longueur du même fil d'acier fut coupée en 
deux portions égales; on aimanta l’une d'elle, et on les 
jeta toutes deux. dans une solution de nitrate d'argent. On 
vit alors celle qui avoit été magnétisée , opérer la réduction 
de l'argent à sa surface ; l'autre demeura sans action. 
On enduisit de vernis de copale un barreau magnétique, 
et on le plongea dans une solution de muriate de mercure ; 
la reduction eut lieu, nonobstant l'interposition de la couche 
de vernis. 
On laissa, pendant deux jours, deux bareaux magnétiques 
